. متن داده‌شده را خلاصه کن

متن: hg ۱ −xcdxte یک ساختار بلوری مکعبی است که دارای دو شبکه مکعبی صورت محور صورت جبران شده با (۱ / ۴ , ۱ / ۴ , ۱ / ۴) ao در سلول اولیه است. کاتیون‌های cd از نظر آماری بر روی زیرشبکه زرد و سفید مخلوط شده در حالی که آنیون‌های te زیرشبکه خاکستری را در تصویر تشکیل می‌دهند. موبیلیتی الکترون hgcdte با مقدار زیاد جیوه بسیار بالا است. در میان نیم‌رساناهای رایج مورد استفاده برای تشخیص مادون‌قرمز، فقط insb و inas از موبیلیتی الکترون hgcdte در دمای اتاق پیشی می‌گیرند. در ۸۰ کلوین، موبیلیتی الکترون hg ۰ ٫ ۸ cd ۰ ٫ ۲ te می‌تواند چند صد هزار cm ۲ / (v·s) باشد. الکترون‌ها نیز در این دما دارای طول بالستیک طولانی هستند. طول پیمایش آزاد آن‌ها می‌تواند چندین میکرومتر باشد. غلظت حامل ذاتی توسط که در آن k ثابت بولتزمن است، q بار الکتریکی ابتدایی است، t درجه حرارت مواد است، x درصد غلظت کادمیوم است و eg شکاف‌باند داده‌شده توسط رابطه زیر است دو نوع بازترکیب اوگر بر hgcdte تأثیر می‌گذارد: بازترکیب اوگر ۱ و اوجر ۷. بازترکیب اوگر ۱ شامل دو الکترون و یک حفره است که در آن یک الکترون و یک حفره با هم ترکیب می‌شوند و الکترون باقی‌مانده انرژی برابر یا بیشتر از شکاف‌باند دریافت می‌کند. بازترکیب اوگر ۷ شبیه اوگر ۱ است، اما شامل یک الکترون و دو حفره است. طول عمر حامل اقلیت اوگر ۱ برای (بدون آلایش) hgcdte ذاتی توسط که در آن ff انتگرال هم‌پوشانی (تقریبا ۰ ٫ ۲۲۱). طول عمر حامل اقلیت اوگر ۱ برای hgcdte آلایش شده توسط که در آن n غلظت الکترون تعادل است. هدایت حرارتی hgcdte کم است. در غلظت کم کادمیوم به اندازه ۰ ٫ ۲ w·k− ۱ m− ۱ است. این بدان معنی است که برای قطعات توان بالا نامناسب است. اگرچه دیودها و لیزرهای مادون قرمزی با hgcdte ساخته شده‌اند، اما برای کارآمد بودن آنها باید در سرما کارکنند. ظرفیت گرمایی ویژه ۱۵۰ j · kg - ۱ k- ۱ است. hgcdte در مادون‌قرمز در انرژی فوتون زیر شکاف انرژی شفاف است. ضریب شکست بالاست و برای hgcdte با مقدار بالای جیوه به ۴ می‌رسد. 
خلاصه:
hg۱−xcd xte یا تلورید کادمیوم جیوه (همچنین تلورید جیوه کادمیوم ، mct ، mercad telluride ، mercadtel ، mercat یا cmt) یک ترکیب شیمیایی از تلورید کادمیوم (cdte) و تلورید جیوه (hgte) با یک شکاف‌باند قابل تنظیم در گستره مادون قرمز موج کوتاه به ناحیه مادون قرمز بسیار طولانی موج است . مقدار کادمیوم (cd) در آلیاژ می‌تواند به گونه‌ای انتخاب شود که جذب نوری ماده را برای طول‌موج مادون قرمز مورد نظر تنظیم کند . cdte یک نیم‌رسانا است که دارای شکاف‌باند تقریبا ۱٫۵ الکترون‌ولت (ev) در دمای اتاق است . hgte شبه فلز است ، به این معنی که انرژی شکاف‌باند آن صفر است .